des Minéraux’. 21 <j 
fable quarieux qu’on ajoute en fraude pour 
en augmenter la quantité , & ce faffre ou 
chaux rougeâtre de cobalt donne aufli par la 
fufion le même bleu que le verre de cobalt, 
& c’eft à ce verre bleu de faffre que l’on 
donne le nom de [malt. 
Pour obtenir ce verre avec fa belle cou¬ 
leur, on fait griller la mine de cobalt dans 
un fourneau où la flamme eft réverbérée fur 
la matière minérale réduite en poudre, ou du 
moins concaffée ; ce fourneau doit être fur- 
monté de cheminées tortueufes, dans lefquelles 
les vapeurs qui s’élèvent puifîent être rete¬ 
nues en s’attachant à leurs parois ; ces va¬ 
peurs s’y condenfent en effet, & s’y accu¬ 
mulent en grande quantité fous la forme 
d’une poudre blanchâtre que l’on détache en 
la raclant; cette poudre eft de l’arfenic dont 
les mines de cobalt font toujours mêlées ; 
elles en fourniffent en fi grande quantité par 
la fimple torréfa&ion, que tout l’arfenic 
blanc, qui eft dans le commerce, vient des 
fourneaux où l’on grille des mines de cobalt j 
& c’eft le premier produit qu’on en tire. 
La matière calcinée qui refte dans le four¬ 
neau , après l’entière fublimarion des vapeurs 
arfénicales , eft une chaux trop réfraélaire , 
pour être fondue feule ; il faut y ajouter 
du fable vitrefcible , ou du quartz qu’on aura 
fait auparavant torréfier pour les pulvérifer; 
fur une partie de chaux de cobalt, on met 
ordinairement deux ou trois parties de cette 
poudre vitreufe à laquelle on ajoute une 
partie de falin pour accélérer la fufion ; ce 
mélange le met dans de grands creufets pla-; 
